-182- 



Mneralogie. 



Ohne Katalysatoreu gelingt die Herstellung von Quarz nicht. 



Bezüglich des spezifischen Gewichts von Kieselglas und Quarz sei 

 der sehr starke Unterschied heider hervorgehoben. Quarz spez. Gew. 2.654 

 (25°), Kieselglas 2.213 (25°). Tridymit , durch mehrtägiges Erhitzen auf 

 1200° aus Quarz hergestellt ergab 2,326 (25°), aus Kieselglas entstanden 

 2.317—2.318 (25°). 



Die Reihe CaO — Si02. Da reines SiO^ wegen der sehr trägen 

 Umwandlung keinen sicheren Schmelzpunkt zu bestimmen gestattet und 

 Mischungen, welche dem SiOg-Ende sehr nahe stehen, sich ganz ähnlich 

 verhalten , und da anderseits auch das Ca 0-reiche Ende der Keihe pyro- 

 metrischer Messung mit den jetzigen Hilfsmitteln kaum zugäugig ist. so 

 liegen als Hauptergebnisse der Untersuchung die bei mittleren Mischungen 

 der Serie erzielten Daten vor. 



Ein vorläufiger überblick über das Zustandsdiagramm wurde in 

 folgender einfacher Weise gewonnen. Bestens durch Feinpulvern und 

 wiederholtes Schmelzen gemischte, verschieden zusammengesetzte Mengen 

 wurden in winzigen Prisen auf ein schmales Platinband gelegt, das 

 elektrisch gleichmäßig erhitzt werden konnte. Es wurde dann die Eeihe 

 beobachtet, in der ein Schmelzen eintrat. Durch genauere pyrometrische 

 •Methoden wurden nach diesem ersten Anhalt die entsprechenden Tempera- 

 turen festgelegt. Dabei wurde von Wollastonit. als CaGSiOq, ausgegangen 

 und durch Probieren neben dieser Mischung nach eutektischen Gemengen 

 gesucht. So fand sich ein Eutektikum zwischen Si 0.^ und Ca 0 Si 0^ bei 

 63 Si O2 37 °/o Ca 0 und an der anderen Seite von Wollastonit eins 

 bei 46°'^ Si Og 54% CaO. Bei Mischungen mit über 60°/(, CaO schmolz 

 der Platinstreifen vor dem Silikatgemenge. Daher wurde für solche Ver- 

 hältnisse ein Iridiumband von 2 mm Breite und 10 cm Länge benutzt. 

 Es ruhte auf einer Magnesitunterlage und befand sich mit ihm in einem 

 geschlossenen Glasgefäß, in dessen Doppelwand Kühlwasser floß. Im Innen- 

 raum wurde eine Stickstoffatmosphäre hergestellt. 



Mit Hilfe dieses kleinen Apparates entdeckten Verf. ein drittes 

 Eutektikum bei 67i "/^ Ca 0 32i ° ^ Si Og und ein Maximum der Zustands- 

 kurve bei der Orthosilikatmischung 65 °/o Ca 0 35 % Si Og. So waren also 

 zw^ei chemische Verbindungen zwischen Ca 0 und Si 0^ und drei Eutektika 

 nachgewiesen und zwar entsprechend bei 48 und 65 "/o CaO (Metasilikat 

 und Orthosilikat) bezw. bei 37°/o, 54°/„ und 67|-°o CaO. Wegen der 

 Hochschmelzigkeit der noch Ca-reichereu Mischungen konnte die Über- 

 sichtsmethode auch bei Anwendung von Iridium keine Ergebnisse mehr 

 liefern, weil dann die Metallunterlage schmolz. 



Eine dem Akermanit entsprechende chemische Verbindung (4 Ca 0 3 Si Og). 

 sowie ein Tricalciumsilikat zeigten sich bei den erwähnten Versuchen nicht 

 an. Nähere , auf diese Mischungen gerichtete Forschungen ergaben, daß. 

 es sich bei entsprechenden Schmelzen stets um Gemenge, nicht um ein- 

 heitliche chemische Verbindungen handelte. Akermanit scheint sich also 

 nicht als reines Calciumsilikat , sondern nur bei Gegenwart von Bei- 

 mischungen zu bilden. 



